﻿8 



0. Mügge, Zur Kenntnis liaarförmiger Kristalle. 



ausübte^. Verschiedene Stücke YerMelten sich hinsichtlich der 

 Anfangstemperatiir nicht gleich, indessen war ein Unterschied 

 zwischen künstlichem (geschmolzenem) und natürlichem Schwefel- 

 Silber 2 nicht festzustellen; aus letzterem wuchsen Silberfäden im 

 Gegensatz zu den Angaben von Friedrich und Leroüx auch 

 dann, und zwar bei Temperaturen weit unterhalb des Schmelz- 

 punktes (300° bis im Maximum 680^) heraus, wenn auf vorher 

 angeschliffenen und polierten Flächen keine Spm* von ein- 

 geschlossenem metallischem Süber nachzuweisen war. Anpolierte- 

 Flächen wurden schon vor dem Erscheinen der Silberfäden etwas 

 matt und rauli. bald erschienen auch kleinere und größere Beulen 

 und Pusteln, aus welchen später zuweilen Silberfäden heraus- 

 wuchsen, indessen wurden natüiiiche Flächen von Silberglanz 

 von den Silberfäden anscheinend leichter durchbrochen als künst- 

 liche und zwar in der 'Sähe der Ecken und Kanten leichter als 

 in den Flächenmitten. 



Beim Erhitzen an der Luft war kein wesentlicher Unterschied 

 gegenüber dem Erhitzen im Wasserstoffstrom bemerkbar, vielleicht 

 erscheinen die Fäden hier erst bei etwas höherer Temperatm*. 

 Aber selbst vollständiger Ausschluß von Luft. Wasserstofi und 

 Wasserdampf verlimderte die Bildung des Haai'sübers nicht völlig. 

 Es wurden, mn dies nachzuweisen, Ivristallaggregate von Silber- 

 glanz verwendet, an welchen eine Fläche anpoliert und durch 

 miki'oskopische LTntersuchung festgestellt war. daß Einlagerungen 

 von gediegen Silber nicht vorhanden waren. Die Erhitzung ge- 

 schah in einem Strom von Kohlensäure, die nach dem Waschen 

 eiiie Flasche mit Pyrogallol. dann eine Emulsion von Fen-ohydrat 

 und konzentrierte Schwefelsäure passiert hatte; hinter dem Er- 

 hitzungsrohre passierte die Kohlensäm'e noch eine Flasche mit 

 Ferrohydratemulsion, die mit der Luft nur durch eine Kapillai'e 

 kommunizierte und deren wälu'end der Versuche unveränderte 

 Farbe die Abwesenheit von Sauerstoff in dem das Rohr ver- 

 lassenden Gase anzeigte. 



Ein Stück Silberglanz von 4.977 g zeigte nach 5 Mmuten 



^ Daß kein Einfluß des Pinzettensrabls vorlag, ergab sich daraus, daß sich 

 beim Aufspießen des Stückes auf eme Stalilnadel und Erhitzen kein Einfluß 

 der Nadel bemerklich machte. 



- Benützt wurde Silberglanz von Freiberg i. S. imd Schneeberg: von 

 Akanthit nur ein Stückchen, das sich nicht abweichend verhielt. 



